学際大規模情報基盤共同利用・共同研究拠点 平成 28 年度共同研究 最終報告書 2017 年 5 月

jh160036-NAH

高分子材料系の粗視化 MD の次世代大規模 HPC 利用の基盤的研究
萩田克美（防衛大学校）

本研究では、高分子材料系の粗視化 MD の次世代大規模 HPC 利用の基盤的な研究として、大規模な系で長時間を要する機械的な性質を効率的に評価する手法の開発検討と、実験と密接な２次元散乱パターンによる解析手法の研究を行った。併せて、３次元的に複雑な構造を扱うとともに、３次元構造が機能／物性との相関があることから、VR 可視化や高精細な 3d プリンティングなども、研究ツールとして活用する技法検討を行った。シミュレーション解析手法の開発としては、２次元広角散乱パターン像を粗視化MD 計算から評価できるようにした Thinning Approximation や、局所応力を線積分の方法で評価する有効性の確認などを実施した。さらに、HPC 利用の基盤検討のために、ディープラーニングを利用した電子顕微鏡 3 次元データの超解像化技術の開発や、
LAMMPS などのアプリケーションの教育などの整備も行った。

1.

参加研究者
伊達 進（大阪大）

役割分担
広義のストレージ処理システム
検討、大規模可視化技術検討、MD アプリ(LAMMPS, Gromacs)の高速計算検討
荻野 正雄
JPHCN-DF 圧縮による広義のス（名古屋大）
トレージ処理系の検討。大規模可視化検討村島 隆浩
流動下におけるポリマーのマル（東北大）
チスケール計算、3D 可視化検討
青柳 岳司
OCTA/cognac での２次元散乱解（産総研）
析の検討。LAMMPS-OCTA 連携利用検討
冨永 哲雄
フィラー充填ゴムの２次元散乱（JSR）
パターン計算疑似化学反応高分子ゲル（球形首藤 靖幸（ 住 友 ベ ー ク ／円盤フィラー）の２次元散乱
ライト/東京大） パターン計算

共同研究に関する情報(1) 共同研究を実施した拠点名
北海道大学
東京大学

情報基盤センター
情報基盤センター

名古屋大学

情報基盤センター

大阪大学

サイバーメディアセンター

九州大学

情報基盤研究開発センター(2) 共同研究分野■

超大規模数値計算系応用分野



超大規模データ処理系応用分野



超大容量ネットワーク技術分野



超大規模情報システム関連研究分野(3) 参加研究者の役割分担
2.
参加研究者
萩田 克美
（防衛大）
大宮 学
（北海道大）
森田 裕史
（産総研）
高野 宏
（慶大理工）

役割分担
総括、手法高度化、高速化検討、可視化ベースの統合解析環境の検討
遠隔可視化の利用技術検討

研究の目的と意義

これまでの JHPCN 公募課題や「京」HPCI 公募課題（産業利用含む）での一連の取り組みにより、ナノ粒子充填高分子材料・ゴム材料の大規模粗視化 MD 計算は、技術的進展をし、一定の市民高分子材料系における粗視化MD 技法の基礎・応用の検討。可視化表現検討。
高分子 MD の座標時系列データからの特徴的ダイナミクス抽出技法の開発権を得つつある。この粗視化模型は、化学的詳細を無視したばねビーズ模型ではあるが、ナノ粒子の凝集状態や、ポリマーとナノ粒子の相互作用に応じて、多彩な性質を示す系である。歴史的には、ナノ粒子を充填した高分子材料系は、学術研究を1

学際大規模情報基盤共同利用・共同研究拠点 平成 28 年度共同研究 最終報告書 2017 年 5 月

中心として、高分子の流動体としての性質に興味構築と検証がブレークスルーとなる。

が注がれてきた。高分子流動体は、ゴムとは異な高分子系材料の粗視化ＭＤ模型の計算の工夫とり、架橋などによる高分子ネットワークを形成しして、単純なＭＤ法計算を超えた評価法が必要でていない。それ故、工業的な問題への応用・メカある。この２～３年の計画で下記の課題を重点的ニズム解明には、現状、自由度が高すぎる。フィにクリアし飛躍的な活用を実現することを考えた。

ラー充填ゴム材料の場合、架橋高分子ネットワー

・ゆっくりした延伸下の応力歪曲線を、従来よクの網目サイズ、内在する絡まりあいの状態、ナり短時間の計算で、精度よく予測する近似手

ノ粒子などのフィラーの構造と、マクロな力学的法の開発
・SPring-8 実験に対応した 2 次元散乱パターン性質が密接に関係することが実験的にも知られており、大規模粗視化 MD シミュレーションで、そ解析の実用化と実証事例の積み増しの一端が明らかになりつつある。延伸ゴム中のフィラー構造を観察する手法として、SPring-8 でのこれらの計算手法の実現は、工学的な応用とし極小角散乱実験（USAXS）の活用が進んでいる。て重要であり、両者が結びつくこと（データ同化

最近、研究代表者らの検討により、USAXS の実など）で、メカニズム解明が進み、材料開発が可

験データと、ナノ粒子や円盤状 Clay を充填した高能となれば、様々な産業用品への応用が期待され、分子系のシミュレーションとの、２次元散乱パタ学術及び産業の競争力となると考えている。

ーンの直接比較が可能であることを示している[Hagita, Morita, Doi, Takano, Macromolecuels,

3. 当拠点公募型共同研究として実施した意義

49 (2016) 1972-1983]。フィラーが充填されていない高分子材料系について、粗視化 MD の結果か将来のスパコン環境を見据えたコード開発や改ら、全原子 MD で得られるような２次元広角散乱良のためには、JHPCN 拠点の構成教員との情報（WAXS）パターンを精度よく近似計算する手法交換やディスカッションが、非常に有意義である。

（thinning approximation）を、研究代表者らはこれまでも関連の課題で協力いただいており、拠考案した[論文準備中]。これにより、延伸させた点構成教員の実力や信頼は高いと考えている。

高分子鎖の構造やナノボイドによる２次元散乱パ

本研究課題では、高分子材料について、高分子ターンのシミュレーション予測が可能になった。

物理の視点で大規模シミュレーションと大規模可シミュレーション結果と実験との比較やデータ同視化を行う課題である。大規模シミュレーション、化などに、材料の研究開発に将来貢献できると考大規模データの処理、そして、大規模可視化の効えられる。

率的な実施のために、構成拠点の教職員の専門的応力歪曲線の予測の観点からは、現在の延伸速な協力を得て、協働することが最良な方法である。

度と比べ、10 の 3～5 乗倍程度ゆっくりさせた延これまでも、シミュレーションによる研究をした伸を行う必要がある。延伸速度を遅くすると、測い研究者側と、構成拠点の教職員の能力を相補的定の揺らぎ幅も増大するため系の拡大も必要であに合わせて、研究者側はシミュレーション技術のる。トータルとして、「京」の時代より 1010 倍の向上につながり、構成拠点側としてはシステムの計算量を要求すると 50 年後に実現される計算能利用を通じて他のユーザーの利便性の向上に資す力に相当する。一方、応力歪曲線の評価という命るなどの実益もあった。今後も協力・協働体制を

題では、準静的な変形後の力のつり合い状態での継続し、ユーザーと構成拠点の連携により、広く応力テンソルの異方性が評価できればよく、真に計算科学・計算機科学の発展に貢献できると考えダイナミクスの問題とは言えない。この観点で効ている。

率よくかつ精度よく応力歪関係を評価する方法の2

学際大規模情報基盤共同利用・共同研究拠点 平成 28 年度共同研究 最終報告書 2017 年 5 月

4. 前年度までに得られた研究成果の概要

最長緩和時間で特徴付けられる。従って、長い鎖に対して、遅い変形を与える問題となる。この２

今年度申請した新規課題である。

次元 WAXS パターンは、原子や粒子の配置から計算前々年度までの JHCPN 課題実施で蓄積した技することができ、ずり速度が速い場合に２点のス術的ノウハウを生かして、研究課題を遂行するもポットとして観察される。原子分子の描像（スケのである。これまで、フィラー充填高分子材料のール）である全原子模型では、現実の長い鎖を扱モデルの提案と基礎的検討を実施してきた。H22う こ と が 難 し い 。 一 方 で 、 粗 視 化 MD 模 型～H24 まで、萩田が課題代表者を務め、高分子系（Kremer-Grest 模型）では、ボンドの長さが、非の粗視化 MD に関する大規模計算の基盤を整備す結合の隣接粒子間距離と同じであるために、ボンる共同研究課題を実施した。大規模粗視化 MD 法

ド配向の情報が埋もれ、WAXS パターンが評価できの並列計算技術の検討、VR 可視化を含む大規模ない。この問題回避として、我々は、KG 模型の粒系の可視化技術などの基盤的整備を行った。H25

子間ボンドの中心に仮想粒子を置いて WAXS パタと H26 は、産総研森田（副代表者）が課題代表ーン近似計算する方法「Thinning Approximation;者を務め、 主題をフィラー充填高分子材料にフォTA 近似」（図 1b）を開発した。図１cd のように、ーカスして、HPC システムを活用したフィラー充TA 近似はうまくいくことを確認した。

填ゴム材料の粗視化 MD 解析研究を実施してきた。
これらの研究成果や技術的ノウハウを、北大・産総研の包括連携等の事業でのワークショップ開催を含めて産業界に広く公開し、「京」産業利用課題などでの研究課題実施に応用展開してきた。これらの一連の研究成果を総合して、フィラー充填ゴムの粗視化 MD 模型の系について、種々のパラメータ軸に対する挙動が明らかになりつつある。
特に、H27 年度には、フィラーの動きを反映した２次元散乱パターンの評価が可能となり、新展開
図１ ずり変形のイメージと TA 近似の概念図、TAを迎えることとなった。
H27 年度は JHPCN 課題を実施しなかったが、近似の有無の違い継続的研究により、延伸させたフィラー充填ゴムの粗視化 MD 研究に関して進展があり、より発展

なお、この研究過程で、全原子模型 MD に用いらさせるために H28 年度に課題申請した。

れる力場(DREIDING、AMBER、CHARMM、OPLS 等)については、静的な構造の再現性は高められている

5. 今年度の研究成果の詳細が、流動性などの動的な性質が壊滅的に悪い場合があることがわかった。ずり速度（動的性質）と(1) シア流動下の高分子メルトの 2 次元散乱パタ

２次元 WAXS パターン（静的構造）の同時検討は、ーン評価

MD 模型や力場のベンチマークとして有効であるこ高分子メルトは、シア流動下において、ずり速とが見いだされた。反応（結合・切断）を扱える度が速いと、鎖の向きが、ずり変形（図 1a）によReaxFF や REBO 系の MD 計算でも、有効とわかった。

り配向することが、２次元広角散乱(WAXS)パター

今後、このような詳細な計算手法を活用したマルン観察実験などで実験的に観察されている。閾値

チスケールでのシミュレーションにより、破壊をとなるずり速度は、メルト中の１本の高分子鎖の伴う現象を詳しく調べる予定である。
3

学際大規模情報基盤共同利用・共同研究拠点 平成 28 年度共同研究 最終報告書 2017 年 5 月(2) ポリエチレンの結晶化挙動に関する研究

分岐がある場合、直鎖に比べ、低温で結晶化した。

ポリエチレンの結晶化は、結晶核が形成し、結これは、末端を持つ部分鎖の効果と考えられる。

晶化領域が拡大し、ラメラ層を形成していくと考次に、短い分岐鎖の場合に、分岐鎖（n=3 個のえられている。ずり流動下での配向と同様に、2炭素原子）の空間分布について、1 本あたりの分次元 WAXS パターンの変化として表せると考えら

岐鎖の本数(k 本)に応じた挙動を調べた（図３）。

れる。結晶化ポリエチレンの破壊挙動や、ポリエラメラ結晶層の外に分岐鎖が、押し出されているチレン鎖の分岐の影響等も、興味深い課題である。

ことを確認した。

H28 年度の後期に、2 次元 WAXS パターンに関わる研究として、ポリエチレンが結晶化していく様子の検討を開始した。粗視化模型としては、UnitedAtom 模型を用い、DREDING 力場を用いた。
図２は、10nsec 間に 200%の延伸を与えた後に、静置した場合の自発的なラメラ層結晶形成の様子を示したものである。この図の計算では、1 本の鎖は、1000 個の炭素原子（United Atom 粒子）からなり、125 本を扱った。なお、1000 本や 2000 本などのより大きな系でも同様の振る舞いであった。

図３分岐を持つポリエチレンの結晶化と分岐鎖の空間分布(3) 高分子メルトの延伸破壊・ナノボイド形成
高分子メルトをポアソン比が 0.5 未満で一軸延伸させると、ボイドが生成される。これまで、単純な粒子の系でもボイドの生成は議論されている。
高分子メルトの場合、鎖長に応じて特性時間が変わるため、残留する応力により変形されたボイド
図２

徐々に結晶化するポリエチレン鎖の挙動が真球状に回復する挙動（回復時間等）を詳しく調べることができる。また、架橋がない場合、ボ分岐のない鎖が、１つのラメラ層に折りたたんイド成長は、ナノスケールから、マクロに至るまでいく様子が見られた。ここで、可視化像の色は、で連続に生じる。一方、架橋がある場合、架橋に各ボンドでの x-y 面（延伸軸は z 軸）のパッキンよってネットワークの広がりが制約される。実際グを反映したものである。
（ラメラ層では三角格子のゴム材料では、ナノスケールでのボイドの挙動状に鎖が並ぶ。）冷却プロセスなどに応じて、ラメに興味がある。ナノスケールの場合、実像観察がラ層をまたぐ鎖（tie 分子）が発生すると考えら困難ではあるが、X 線小角散乱実験の２次元散乱れ、破壊挙動に大きな影響を与えると考えられる。

パターンで明確に観察できることが実験的に知ら基礎的な検討として、直鎖、環状鎖、分岐鎖で、れている。本研究では、実際にシミュレーション結晶化する温度が異なることを確かめた。環状鎖で、極僅かな大きさのボイドが形成されると、２は、直鎖に比べて、高温で結晶化する。一方で、次元散乱パターンに特徴的な振る舞いが現れるこ4

学際大規模情報基盤共同利用・共同研究拠点 平成 28 年度共同研究 最終報告書 2017 年 5 月とを確かめた。

(4) 粒径分散を持つフィラー系の２次元散乱パタ

ナノボイドのサイズ分布や挙動のばらつきなど

ーンの評価の統計的性質を考慮するためには、大規模なシス延伸させたフィラー充填ゴムではナノキャビテテムサイズが必要となる。東京大学 FX10 を利用しィ発生し、破壊起点となる。ナノ粒子とポリマーた比較的大規模な計算を実施し、統計的性質の議の界面で発生する「界面破壊」と、ポリマー内で論が可能かを検討している。図４は、N=1024 の鎖発生する「凝集破壊」がある。ポリマーとナノ粒が 51200 本の場合に、架橋の有無で、比較した結子の相互作用の違いにより、両者に分かれる。そ果の可視化像を示している。延伸率を 80%, 90%,の様子と結果の概要は、図６に示すとおりである。

100%, 110%, 120%と変えた結果である。今回の延伸速度では、80%付近で、ナノボイドが発生し、成長していく様子が見られた。両者の差は少なく見えるが、ボイドの楕円体の楕円度が異なる。

図６

フィラー充填高分子材料の延伸破壊

フィラー充填高分子中で発生したナノボイドは、
フランス ESPCI Creton グループが、２次元散乱パターンの変化として捉えている。現実の実験では、
図４ N=1024 の長さの鎖が 51200 本の系。

ナノ粒子の粒径が分散を持っており、SAXS パター

CR0 は架橋なし。CR1 は架橋あり。

ンの見た目が異なる。粒径分散を考慮することで、フィラーの粒径を均一と仮定した場合の影響をな高分子メルト中で発生したボイドの周辺では、 くし、現実の実験で観測される２次元散乱パター一部の高分子が応力を負担すると考えられる。粒ンの比較が可能となった。現在、ナノ粒子の粒径子系の MD では、局所応力計算は、粒子毎の応力（ビを独立に設定した粒径分散を含むフィラー充填高リアル）を空間メッシュに割当て平均を取る方法

分子材料の延伸シミュレーションを行い、２次元と、Irvin-Kirkwood のように線積分の平均を取る散乱パターンの挙動を確認している。

方法がある。東北大 中村らが LAMMPS で実装した線積分のモジュールを利用し、ナノボイドの周り(5) Clay 充填高分子系の２次元散乱パターン評価の管状に強い応力が分布することを確かめた。今Clay（円盤状フィラー）を含む高分子ゲルにつ後の応用については検討中である。

いては、図７に示すような模型で、延伸させたゲルの中性子小角散乱実験の２次元散乱パターンを良く再現（予測）するとともに、応力歪み曲線も同時に再現することがわかった。今後は一軸延伸に加えて、シア流動化中の Clay 充填ゲルの２次元散乱パターン実験との対応（図７のような粗視化MD 模型での再現可能性）を検討して行く予定である。

図５

ナノボイドと、その周りの応力分布5学際大規模情報基盤共同利用・共同研究拠点 平成 28 年度共同研究 最終報告書 2017 年 5 月(7) ディープラーニングを用いたフィラー配置間撮像の超解像化
VR 可視化に関連する技術として、ゴム中のフィラーを 3 次元計測したデータに対する超解像化処理に、ディープラーニングを利用する HPC 技術の検討を行った。イオンビームで試料削りつつ、断図７

Clay 充填ゲルの模型説明図

面を SEM 観察する FIB-SEM で取得したデータについて、z 軸方向のデータが粗い計測となる場合に、(6) 粗視化 MD 計算の Ball-stick 系の VR 可視化、x-y 面内の情報で機械学習し、超解像化するディ3d プリンティング活用、WEB データ転送におけるープラーニング技術が有効であることを確認した。

JHPCN-DF 圧縮技術の活用

その処理のイメージを図９に示す。

粗視化 MD 計算の Ball-stick 系の可視化技法として、Oculus Rift／HTC VIVE での 3d-VR や、AVS/Express の表示結果のフルカラー3d プリントや高精細 3d プリンティングを、複雑な状況認知や理解のためのシミュレーション結果の表現ツールとして検討した。
特に、エポキシ樹脂やフェノール樹脂などの樹脂材料がアモルファス様に架橋反応した結果の印

図９

FIB-SEM データの超解像化検討のイメージ

刷では、浮動小数点データの下位ビットを０代置する圧縮法 JHPCN-DF が、有効であった。ナイロン

本処理では、TensorFlow ver. 0.12.0 を用いた。

製の高精細 3d プリントの注文 WEB では、圧縮後デこれらの HPC 処理の実施可能性について、阪大 FCCータサイズが 100MB 以下に限定されているため、サーバや、名大 SGI Altix UV2000 で検討した。最JHPCN-DF による圧縮でこの制限問題を回避できた。 終的には、小さい領域を基本単位として、学習さ実際の例の１つは、図８である。オリジナルデーせて超解像化処理し、パッチワーク処理する方法

タと、JHPCN-DF 圧縮後のサイズを示している。

が、効率がよいと判断した。今後は、条件の異なる材料で有効性の実証を行う予定である。
(8) 成果の普及（教育などを含む）
本 JHPCN 課題などで得た成果の一般社会への広い還元を目的として、LAMMPS の利用や Ball-stick系のシミュレーション結果の 3d プリンティング

図８3d プリント例（３万原子の系）とサイズ活用について、技術伝達・教育を主とした研究会を実施した。

なお、同じナイロンの材質で、同じボンド径で、LAMMPS の初歩的利用については、4/9 と 5/14 全アモルファスシリカガラス(a-SiO2)の構造を 3d プ2回リントしたところ、フェノール樹脂の構造に比べ、に、GPU 活用や ReaxFF 計算などの発展を含めたも硬い構造となることを確かめた。これは、ネットのを、4/14, 6/1, 7/13, 8/3 の全 4 回で阪大サイワーク構造に由来した硬さの違いを体感できるデバー うめきた拠点にて実施した。これらの名大とモとして有効であると考えられる。

阪大での研究会を通じて検討整理した教育用コン
6

名大情基セ

1F 可視化室で実施した。さら学際大規模情報基盤共同利用・共同研究拠点 平成 28 年度共同研究 最終報告書 2017 年 5 月

テンツについて、H28 年度後期より、兵庫県立大7.

/FOCUS/RIST にて定期的に開催し始めた LAMMPS 初(1) 学術論文

心者講習会のコンテンツとした。H28 年度後期分

・萩田克美, 冨永哲雄, 畠添拓実, 曽根卓男, 森田として、10/26 と 12/6 に入門編、12/7 に LAMMPS裕史, 高野宏, “フィラー充填末端変性 SBR の粗の仮想実験セミナーを行った。さらに、1/24 には、

視化 MD 計算の 2 次元散乱パターン解析”,日本ゴRescale や AWS の協力を得て、LAMMPS を HPC クラム協会誌 (研究論文),

ウドで利用やそのノウハウの共有を目指した有)LAMMPS 利用のハンズオンセミナーを実施した。

・K. Hagita, H. Morita, M. Doi and H. Takano,“Ball-stick 系のシミュレーション結果の 3d プ

研究成果リスト

89 (2016) 199-204. (査読Coarse-Grained

Molecular

Dynamics

リンティング活用については、AVS/Express で、Simulation of Filled Polymer Nanocomposites

表示結果をフルカラー3d プリントする改良モジュ

under Uniaxial Elongation”, Macromolecules 49ールを作成し、そのβ版利用と講習を、阪大－名(2016) 1972-1983.（査読有）大－東北大の３拠点をテレビ会議接続して、阪大・ K. Hagita, H. Morita and H. Takano,

うめきたで 5/11 に実施し、情報共有した。

“

Coarse-Grained

Molecular

Dynamics

Rift 等での 3dVR 活用検討とSimulation of Filled Polymer Nanocomposites

して、NIMS や東大物性研で、材料シミュレーショ

under Uniaxial Elongation”, Polymer 99 (2016)

さらに、Oculus

ン向けの活用検討セミナーをデモ付きで実施した。 368-375. （査読有）・Y. Shudo, A. Izumi, K. Hagita, T. Nakao, and M.

6.

Shibayama, “Large-scale molecular dynamics

今年度の進捗状況と今後の展望

simulation of crosslinked phenolic resins using
pseudo-reaction model”, Polymer, 103 (2016)

２次元散乱パターンに関する計算手法の開発や関連事例の積み増しなどは、順調に概ね達成でき

261-276. （査読有）た。一方で、ゆっくりした延伸下の応力歪曲線を、・L. Liu, M. Ogino, and K. Hagita, “Efficient

従来よりも短時間の計算で精度よく予測する近似Compression of Scientific Floating-Point Data

手法の開発については、様々な検討を行っている

and An Application in Structural Analysis”,所である。これについては、継続的に２～３年程Transactions度で、良い方法を構築したいと考えている。今後、Computational Engineering and Science, 2017

本研究課題を通じて検討した２次元散乱パターン(2017) 20170002. （査読有）や局所応力評価の方法などの技術的なノウハウを・Y. Shudo, A. Izumi, K. Hagita, T. Nakao, and M.

普及展開させたいと考えている。

Shibayama,oftheJapan

Society“Structure-mechanicalforproperty

また、今年度の当初の検討項目の延長として、

relationships in crosslinked phenolic resin「ポリエチレンの結晶化挙動」と「ディープラー

investigated by molecular dynamics simulation”,

ニングを用いた電子顕微鏡 3d データの超解像化」

Polymer, (2017.2) in press. （査読有）について、新たに検討を進めることができた。ポ(2) 国際会議プロシーディングス

リエチレンの結晶化挙動およびその破壊挙動に関なしする検討は、今後検討を深めていく予定である。
「ディープラーニングを用いた電子顕微鏡 3d データの超解像化」の技術は、VR 可視化技術と連携(3) 会議発表(口頭，ポスター等)

して、材料開発の現場で、有効性を発揮すると考・萩田克美,“ナノ粒子充填高分子系の粗視化 MDえており、その普及は今後の課題である。

法による仮想散乱実験”, 物性研究所スパコン共7

学際大規模情報基盤共同利用・共同研究拠点 平成 28 年度共同研究 最終報告書 2017 年 5 月

同利用・CCMS 合同研究会 「計算物質科学の今・ K. Hagita, “MD study of nanovoids ofと未来」, 東京大学 (2016.04)

elongated filler-filled polymer nanocomposites”,

・萩田克美, 荻野正雄, 佐原亮二, 川添良幸, “ペ3rd Micheline-ESPCI workshop, Paris, France

ンタグラフェンの物性と工学応用構造体の計算”,(2016.11)

物性研究所スパコン共同利用・CCMS 合同研究会

・K. Hagita, Y. Kawazoe, “General Applications「計算物質科学の今と未来」, 東京大学 (2016.04)

of the Pentagraphene Structure”, The 11th・K. Hagita, H. Takano, “Dynamical SymmetryGeneral

Breaking of Relaxation Rates of a Single Star

(2016.12)

Polymer with 6 Arms due to Excluded Volume

・萩田克美, “ナノ材料系の高性能電子顕微鏡像のEffects at the Center”, STATPHYS26, Lyon,

VR 可視化”, 先進的描画技術を用いた可視化表現

France (2016.07)

法の研究会 (2017.1)

・ K. Hagita, “ Coarse grained MD study of・ K. Hagita, H. Morita, H. Takano, “CoarseWeissenberg

grained MD simulations of a fracture ofnumber

dependenceof2D

Meeting

ACCMS-VO,

Sendaiscattering patterns of polymer melts underfiller-filledshear flow”, IRC2016, Kyoto (2016.08).

uniaxial elongation”, APS March Meeting 2017,

・K. Hagita, “MD study of a fracture of filler

New Orleans, USA (2017.3)

filled・萩田克美、森田裕史、高野宏, “延伸させたナノpolymer

LAMMPS

andnanocomposites
OCTA ” ,byusing

Symposiumonpolymerofnanocomposites

under

粒子充填高分子材料中のナノボイド挙動の粗視化

Molecular dynamics of materials from assembly

MD 解析 ”, 日本物理学会

to fracture, Philadelphia, USA (2016.08).

(2017.3)・K. Hagita, “Coarse grained MD simulations of・萩田克美、岩岡伸之、藤原進,“高分子材料の破polymer nanocomposites ” , Soft Matter -壊と補強に関する粗視化 MD シミュレーション”,

Theoretical

物性研究所スパコン共同利用・CCMS 合同研究会

andIndustrialChallenges,

第７２回年次大 会「計算物質科学の今と未来」, 東京大学 (2017.4)

Cambridge, UK (2016.09).
・萩田克美,“高分子材料・物理系の LAMMPS 活用研究の紹介”, 日本材料学会 分子動力学部門委(4) その他（特許，プレス発表，著書等）

員会, 東京大学 (2016.09)

・冨永哲雄, 畠添拓実, 曽根卓男, 森田裕史, 萩・萩田克美, 岩岡伸之, 高野宏 “中心部にナノ粒田克美,“大規模粗視化 MD シミュレーションを用子を含有した非線状高分子の緩和モード”, 日本

いた次世代高機能ポリマー材料の開発”, JSR テ

物理学会 , 金沢大学 (2016.09)

クニカルレビュー, 123 (2016) 22-26.

・萩田克美,“高分子材料系の大規模粗視化 MD 計・萩田克美, 冨永哲雄, 畠添拓実, 曽根卓男, 森

算と計算機科学”, 高分子学会

田裕史, 高野宏, 日本ゴム協会

高分子討論会, 神

第６４回優秀論

奈川大学 (2016.09)

文賞 「フィラー充填末端変性 SBR の粗視化 MD 計・冨永哲雄，“末端変性スチレンブタジエンゴム配算の 2 次元散乱パターン解析」

合物の大規模分子動力学シミュレーション”，第 2回材料系ワークショップ，秋葉原 UDX NEXT-1(2016.10)
・萩田克美,“フィラーを充填した系の粗視化 MDの新展開と当面の課題”, 高分子学会

高分子計算機科学研究会, 東京工業大学 (2016.10)
8